102 
Sitzungsberichte 
Zusammensetzung. 
Absolute 
Festigkeit 
in kg pro 
□ m /m. 
Elastici- 
täts- 
grenze in 
kg pro 
□ m /m. 
Dehnung 
in %. 
Con¬ 
traction 
in %. 
94% Kupfer 6 % Mangan 
26,00 
9,70 
29,00 
47,00 
92 „ „ 8 „ 
28,70 
10.27 
28,50 
nicht 
zerrissen 
90 ,, ,, 10 ,, 
30,00 
13,00 
23,00 
38,60 
88 ,, ,, 12 ,, 
36,10 
17,00 
24,00 
45,00 
85 ,, ,, 15 „ 
39,20 
20,00 
19,00 
31,10 
Diese Versuchsreihe ergibt, im Ganzen genommen, dass die 
absolute Festigkeit und die Elasticität mit dem steigenden Mangan- 
gehalte zunehmen, die Dehnung und die Contraction aber in einem 
umgekehrten Verhältniss dazu stehen und mit der Zunahme desMan- 
gangehaltes sich verringern, dass aber daun auch noch Dehnungen 
erzielt worden sind, welche bei vielen anderen Legirungen in Ver¬ 
bindung mit einer so grossen absoluten Festigkeit nicht erreicht 
werden. Dieses Verhältniss ist durch die Dichtigkeit und Homo¬ 
genität der Legierungen bedingt. 
Die Manganlegirungen mit dem oben angegebenen geringsten 
Mangangehalte zeigen bei einer dem Kupfer ähnlichen, schon ins 
weissliche spielenden Farbe einen dichten seidenglänzenden Bruch, 
welcher mit der Höhe des Mangangehaltes bei einer dem Stahlgrauen 
sich annähernden Farbe an Dichtigkeit zunimmt. Die Manganbronze 
mit 15% Mangan hat bei einer solchen Farbe einen den feinsten 
Stahlsorten fast gleichkommenden weichen Bruch. Alle diese Eigen¬ 
schaften wurden durch die Vorlegung der Original-Zerreissstäbe 
nachgewiesen. 
Zum Vergleiche wurde dabei ein Zerreissstab aus gewöhn¬ 
licher Manganbronze, welcher in derselben Weise wie die Zerreiss- 
stäbe aus reiner Manganbronze angefertigt war und welcher aus 
88 % Kupfer, 6% Zinn, 5% Zink und 6% Mangankupfer bestand, 
vorgelegt, welcher indess bei dem Zerreissen auf der Zerreissmaschine 
nur eine absolute Festigkeit von 23 kg pro Q m / m , eine Elasticitäts- 
grenze von 10,5kg pro □ m /m nnd eine Dehnung von 9% bei 
einer Contraction von 17% nachgewiesen hatte. 
Aus diesem Vergleiche gehen die Unterschiede zu Gunsten der 
reinen Manganbronze unmittelbar hervor und es bedarf nach diesen 
Resultaten keiner besondern Begründung, dass die reinen Kupfer- 
Manganlegirungen oder die sogenannten reinen Manganbronzen ver¬ 
möge ihrer besonderen Eigenschaften und wegen der Möglichkeit der 
Herstellung in den verschiedensten Graden der Festigkeit und Deh¬ 
nung je nach der Höhe des Mangangehaltes dazu berufen sein 
